Pengaruh jenis adsorben terhadap purifikasi biogas sistem kontinu
Angga Pangestu 1* , Dwi Irawan 2 , Kemas Ridhuan 3
1 Prodi Magister Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Metro Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro, Lampung, Indonesia
2,3 Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Metro Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro, Lampung, Indonesia
* Corresponding author : anggapangestu123@yahoo.com

## Abstrak
Energi  merupakan  suatu  hal  penting  untuk  menunjang  kehidupan  manusia,  dengan banyaknya kebutuhan maka perlu dilakukan pembaharuan tentang energi salah satu nya energi terbarukan.  Biogas  merupakan  salah  satu  energi  terbarukan  yang  dapat  digunakan  sebagai pengganti energi fosil. Kemurnian biogas yang dihasilkan dari digester belum optimal sehingga perlu dilakukan purifikasi untuk meningkatkan kandungan metana dan menurunkan kandungan karbondioksida. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jenis adsorben terhadap kandungan metana dan kandungan karbondioksida. Metode  yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode adsorpsi dan menggunakan dua tabung adsorben susunan seri yang berisi zeolit dengan zeolit, zeolit dengan karbon aktif dan zeolit dengan geram besi. Dari  hasil  penelitian  saat  sebelum  dilakukan  purifikasi  kandungan  metana  6088  ppm  dan kandungan  karbondioksida  15927,6  ppm,  sedangkan  setelah  dilakukan  purifikasi  terdapat perbedaaan pada masing-masing adsorben yaitu zeolit dan zeolit 26750,6 ppm dan 5333,2 ppm, zeolit dengan karbon aktif 18621,2 ppm dan 8331,1 ppm, dan zeolit dengan geram besi 12368,4 ppm  dan  10718,3  ppm.  Penggunaan  adsorben  zeolit  dan  zeolit  mengalami  peningkatan kandungan metana tertinggi yaitu meningkat 20662,6 ppm dari sebelum dilakukan purifikasi dan  kandungan  karbondioksida  menurun  sebesar  10594,4  ppm  dari  sebelum  dilakukan purifikasi.
Kata kunci: Adsorben, purifikasi, biogas, zeolit, karbon aktif, geram besi

## Pendahuluan
Biogas  merupakan  sebuah  energi alternative yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti  energi  fosil  yang  kegunaannya dapat  dimanfaatkan  sebagai  pembangkitan panas,  listrik  dan  masih  banyak  lagi kegunaanya  yang  dapat  dimanfaatkan. Biogas  juga  mempunyai  banyak  kelebihan yaitu  tidak  akan  pernah  habis,  murah, efisien,  dan  lebih  ramah  lingkungan. Limbah industry makanan, sisa-sisa makanan,  dan  kotoran  ternak  dapat dimanfaatkan dalam pembuatan biogas.
Secara  prinsip  dalam  pembuatan biogas  sangat  sederhana  yaitu  dengan memasukkan  substrat  yang  berupa  limbah organik,  sisa-sisa  makanan,  atau  kotoran ternak  ke  dalam  digester  kemudian  ditutup rapat dan beberapa waktu akan terbentuk gas
yang  dapat  digunakan  sebagai  sumber energi.  Kandungan  biogas  pada  umumnya terdiri  dari  beberapa  gas  metana  (CH 4 )  50- 70%,  gas  karbondioksida  (CO 2 )  30-40%, gas  hydrogen  (H 2 )  5-10%  dan  sisanya berupa  gas  lain.  Nilai  pembakaran  gas metana murni dapat mencapai 8900 kkal/m 3 sedangkan  yang  terdapat  pada  biogas  nilai panas pembakaran hanya 4800-6200 kkal/m 3 ,    ini  menunjukkan  bahwa  nilai  ini lebih rendah dari gas metana murni [1].
Gas metana (CH 4 ) dan gas karbondioksida  (CO 2 )  merupakan  unsur yang  sangat  berperan  terhadap  nilai  kalor yang dihasilkan, jika kadar CH 4 tinggi maka biogas  memiliki  nilai  kalor  yang  tinggi tetapi jika kadar CO 2 yang tinggi maka nilai kalor akan rendah sehingga keberadaan CO 2 dalam  gas  CH 4 sangat  tidak  diinginkan.
Banyak  sekali  upaya  dalam  pengoptimalan biogas  yaitu  salah  satunya  dengan  cara metode adsorpsi.
Adsorpsi  adalah  salah  satu  metode dalam  proses  purifikasi/pemurnian  biogas yang  dilakukan  dengan  terjadinya  suatu peristiwa  aliran  fluida  yang  terjadi  kontak dengan  suatu  padatan  sehingga  fluida tersebut akan mengalami perubahan komposisi. Adsorpsi bertujuan untuk meningkatkan  nilai  kandungan  CH 4 yaitu dengan  menyerap  gas  pengotor.  Umumnya dalam  adsorben  menggunakan  material yang  berpori  terutama  pada  letak  tertentu dalam  partikel.  Adsorben  padat  yang memiliki potensi dalam memurnikan metana CH 4 adalah karbon aktif, zeolit dan besi oksidasi.
Zeolit merupakan senyawa aluminosilikat  tehidrasi  yang  memiliki ikatan SiO 4 dan AlO 4 tetrahidra yang sangat berhubungan dengan atom sehingga membentuk kerangka. Pada kerangka zeolit, tiap  atom  Al  bersifat  negative  dan  akan dinetralkan  oleh  ikatan  kation  yang  mudah dipertukarkan yang akan berpengaruh dalam proses adsorpsi dan sifat sifat thermaslzeolit [2].  Kemampuan  adsorpsi  pada  zeolit banyak  dipengaruhi  oleh  beberapa  factor yaitu  adanya  perbandingan  Si/Al  dan geometri  pori-pori  zeolit,  luas  permukaan dalam,  dsitribusi  ukuran  pori  dan  bentuk pori  [3].  Zeolit  lokal  yang  terdapat  di Lampung  ada  di  daerah  Lampung  Selatan, zeolit ini sangat berpotensi sebagai adsorben dalam pemurnian biogas.
Karbon  aktif  merupakan  salah  satu adsorben  yang  dapat  digunakan  sebagai pemurnian  gas.  Karbon  aktif  memiliki struktur pori-pori internal dan juga memiliki luas  permukaan  berkisar  antara  300-2000 m 2 /g hal tersebut yang menyebabkan karbon aktif  mempunyai  sifat  sebagai  adsorben. Daya serap karbon aktif sangat besar , yaitu 25-100% terhadap berat karbon aktif [4].
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  berapa  nilai  kadar  CO 2 yang diturunkan pada biogas dengan menggunakan  beberapa  jenis  adsorben dalam  upaya  meningkatkan  kemurnian  dan
mengetahui kandungan CH 4 sehingga dapat menambah  nilai  kalor  yang  tinggi  dengan cara  memvariasi  dari  beberapa  jenis adsorben yaitu karbon aktif, zeolit dan besi oksidasi. Biogas yang digunakan merupakan biogas  sistem  kontinu  yaitu  biogas  yang dibuat secara terus menerus

## Tinjauan Pustaka

## Biogas
Biogas adalah sumber energi alternative  yang  dapat  digunakan  sebagai pengganti bahan bakar sumber energi fosil. Biogas  merupakan  gas  yang  terbentuk karena  proses  fermentasi  anaerob  senyawa organik  seperti  limbah  rumah  tangga, kotoran manusia, atau kotoran hewan.
Faktor-faktor pembuatan biogas menurut  Wahyuni  (2013)  antara  lain Substrat  bahan  organic,  Kandungan  total solid,  Drajad  kemasaman  pH,  Nisbah  C/N, suhu, pengadukan [5].

## Purifikasi
Purifikasi  adalah  sebuah  proses pemisahan  suatu  hal  tertentu  dari  hal  lain yang tidak diinginkan sehingga mendapatkan  suatu  kemurnian.  Biogas terdapat beberapa kandungan yang ada yaitu CH 4 ,  CO 2 , N 2 , ,H 2 dan  H 2 S sedangkan dari semua  unsure  kandungan  tersebut,  gas metana  (CH 4 )  dan  karbondioksida  (CO 2 ) merupakan  unsur  yang  paling  sangat mempengaruhi  nilai  kalor  yang  dihasilkan [6].

## Adsorpsi
Adsorpsi  adalah  salah  satu  metode untuk melakukan purifikasi/pemurnian biogas  untuk  meningkatkan  nilai  kalor, adsorbsi  merupakan  suatu  proses  dimana molukel-molekul fluida (gas maupun cairan) yang  menyentuh dan melekat pada permukaan  padatan  [7].  Dalam  proses adsorpsi  ini  maka  adanya  suatu  material yang  berperan  penting  untuk  mengikat molekul-molekul  fluida  tersebut,  material ini  memiliki  pori  terutama  pada  letak tertentu  dalam  partikel.  Banyak  macam material  yang  memiliki  potensi  sebagai
adsorben  yakni  Zeolit,  Karbon  Aktif,  Besi Oksidasi, dan masih banyak lagi.

## Zeolit
Zeolit  merupakan  salah  satu  jenis adsorben  yang  dapat  digunakan  sebagai purifikasi biogas  yang dapat mengikat CO 2 sehingga  dapat  meningkatkan  performa biogas. Penggunaan zeolit sebagai adsorben maka akan meningkatkan nilai kalor karena zeolit  akan  menyerap  gas-gas  yang  dapat menurunkan nilai kalor tanpa menyerap gas utama  nya  yaitu  metana.  Zeolit  merupakan senyawa  aluminosilikat  terhdrasi  yang terdiri dari ikatan SiO 4 dan AlO 4 tetrahidra yang dihubungkan oleh atom oksigen untuk membentuk  kerangka.  Pada  kerangka Zeolit,  tiap  atom  Al  bersifat  negative  dan akan di netralkan  oleh ikatan dengan kation yang mudah dipertukarkan yang berpengaruh  dalam  proses  adsorpsi  dan sifat-sifsat thermal zeolite [2].
Gambar 1. Zeolit

## Karbon aktif
Karbon  aktif  sangat  berpotensi sebagai  adsorben  yang  dapat  memurnikan biogas  sehingga  kalor  pada  biogas  akan meningkat,  luas  permukaan  karbon  aktif berkisar antara 300 sampai 2000 m 2 /g.  Hal tersebut berhubungan dengan struktur pori- pori  internal  yang  menyebabkan  karbon aktif  mempunyai  sifat  sebagai  adsorben. Karbon  aktif  dapat  mengadsorpsi  gas  dan senyawa-senyawa kimia tertentu  atau sifat adsorpsinya  selektif  bergantung  pada  besar atau volume pori-pori dan luas permukaan. Daya serap karbon aktif sangat besar, yaitu 25-100% terhadap berat karbon aktif [4].

## Gambar 2. Karbon aktif

## Geram besi
Merupakan limbah sisa pembubutan yang  mempunyai  senyawa  oksida  dari  besi dan  mempunyai  rumus  kimia  Fe 2 O 3 dan mempunyai  sifat  paramagnetic.  Dalam proses  pemurnian  biogas  Fe 2 O 3 berfungsi sebagai pengikat gas H 2 S [8].
Salah satu untuk mendapatkan Fe 2 O 3 dari  limbah  geram  besi  atau  serpihan  besi yang  diperoleh  dari  limbah  pembubutan logam  besi/baja,  limbah  geram  besi  ini biasanya  dicairkan  kembali,  namun  karena proses  pembubutan  itu  sendiri  terjadi  pada suhu  tinggi  maka  sebenarnya  sudah merupakan  hasil  reaksi  antara  besi  dengan oksida  sehingga  jika  dicairkan  kembali maka hasilnya tidak akan baik seperti logam aslinya,  limbah  geram  besi  dari    proses pembubutan  tersebut  kemudian  dilakukan proses  pelunakan  ( annealing )  dengan membakar  gram  besi  tersebut  pada  suhu 900 0 C  sampai  gram  besi  terlihat  merah membara  kemudian  dibiarkan  menjadi dingin  secara  perlahan  didalam  tungku. Proses oksidasi terjadi pada proses pelunakan ini menghasilkan Fe 2 O 3 dan juga Fe(OH) 3 [9].

## Metode Penelitian
Untuk  mendapatkan  hasil  dari Pengaruh Jenis Adsorben
Terhadap Purifikasi  Biogas  Sistem  Kontinu,  adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
a. Biogas  sistem  kontinu  dari  kotoran sapi dengan perbandingan 1:1.
b. Peneliatian  ini  dilakukan  dengan memvariasikan  adsorben  yang  ada yaitu:  zeolit,  karbon  aktif,  dan  besi oksidasi
c. Variasi  yang  dilakukan  sebnyak  3 kali  yaitu,  Zeolit  dengan  zeolite, Zeolit dengan karbon aktif dan Zeolit dengan Geram Besi
d. Menyediakan  alat  purifikasi  yang sudah dibuat
e. Buka  katup  agar  aliran  biogas  dari digester akan mengalir melalui pipa yang akan menuju ke tiap tiap tabung adsorben yang sudah disiapkan.
f. Ketika  katup  valve  sudah  dibuka maka  biogas  akan  mengalir,  saat biogas  mengalir  maka  akan  terbaca oleh alat sensor gas MQ2 kemudian disalurkan  ke  laptop  sehingga  nilai kandungan  yang  ada  pada  biogas terbeut  akan  tertera  di  aplikasi arduino.
g. Kemudian  catat  hasil  pengujian tersebut ke dalam tabel

## Hasil dan Pembahasan
Hasil  dari  pengaruh  jenis  adsorben terhadap kandungan metana pada  purifikasi biogas sebagai berikut:
Gambar 4. Grafik pengaruh media adsorben terhadap kandungan metana
Dari Gambar 4 menunjukkan bahwa kandungan  metana  saat  sebelum  dilakukan purifikasi  yaitu  memiliki  nilai  kandungan metana yang sangat rendah yaitu hanya 6088 ppm, ini dikarenakan biogas tersebut belum dilakukan  pemurnian/purifikasi  terlebih dahulu.
Purifikasi yang menggunakan adsorben  zeolit  dengan  zeolit  mempunyai kandungan  metana  yaitu  sebesar  26750,6 ppm.  Hasil  kandugan  metana  pada  biogas yang  dilakukan  purifikasi  zeolit  dengan zeolit  mengalami  peningkatan  yang  sangat tinggi  yaitu  naik  sampai  20662,6  ppm  dari sebelum dilakukannya purifikasi.
Dari  hasil  tersebut  menyatakan bahwa penggunaan zeolit sebagai purifikasi ini disebabkan karena zeolit memiliki pori- pori  yang  berukuran  molekuler  sehingga mampu memisahkan atau menyaring molekul  dengan  ukuran  tertentu  dan  zeolit mempunyai  kapasitas  tukar  kation  yang tinggi  hal  ini  sesuai  dengan  penelitian Wahono  (2010)  yang  menyatakan  bahwa zeolit memiliki kemampuan untuk meningkatkan  biogas  karena  mempunyai selektivitas  yang  tinggi  dan  mampu menyerap  semua  gas  pengotor  utama  yaitu CO 2 dan  H 2 S  namun  tidak  menyerap  gas utama yang dimurnikan yaitu CH 4 [10].
Kandungan  metana  pada  purifikasi dengan  menggunakan  zeolit  dan  karbon aktif  yaitu  sebesar  18621,2  ppm  dan mengalami  peningkatan  sebesar  12533,2 ppm  dari  sebelum  purifikasi.  Peningkatan dengan  menggunakan  adsorben  zeolit  dan karbon  aktif  yang  terjadi  tidak  setinggi adsorben  variasi  zeolit  dengan  zeolit,  ini dikarenakan dalam purifikasi dengan menggunakan  karbon  aktif  yang  sangat mempengaruhi  daya  serap  adsorpsi  yaitu dengan luas permukaannya karena semakin besar  luas  permukaannya  maka  kapasitas adsorpsi  akan  tinggi  hal  ini  sesuai  dengan penelitian  Suzuki  (2010)  yang  menyatakan bahwa  semakin  luas  permukaan  spesifik adsorben  maka  kemampuan  adsorpsi  akan semakin meningkat [11].
Sedangkan purifikasi dengan menggunakan  variasi  zeolit  dengan  gram
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Sebelum
Purifikasi Zeolit dan Zeolit Zeolit dan karbon aktif Zeolit dan geram besi CH 4 (pp m ) Kandungan Metana (CH 4 ) 6088
18621,2 12368,4 26750,6
besi  hanya  12368,4  ppm  dan  mengalami peningkatan  sebesar  6280,4  ppm  dengan sebelum di purifikasi. Dibandingkan dengan variasi zeolit dengan zeolit dan variasi zeolit dengan  karbon  aktif  penggunaan  adsorben zeolit  dengan  gram  besi  sebagai  purifikasi dalam upaya peningkatan kandungan metana  lebih  kecil,  ini  dikarenakan penggunaan  gram  besi  hanya  baik  dalam memurnikan gas H 2 S tetapi dalam peningkatan  metana  kurang  baik  hal  ini sesuai  dengan  penelitian  Kertamus  (2004) yang menyatakan bahwa besi oksida dalam bahan adsorben hanya memurnikan gas H 2 S [12].
Dari hasil tersebut maka yang dapat dilihat bahwa penggunaan purifikasi sangat lah  penting  dalam  peningkatan  kandungan metana.  Peningkatan  kandungan  metana yang  tinggi  yaitu  dengan  penggunaan adsorben variasi zeolit dengan zeolite.
Hasil dari Pengaruh Jenis Adsorben Terhadap Kandungan Karbondioksida Pada Purifikasi Biogas di dapat sebagai berikut
Gambar 5. Grafik pengaruh media adsorben terhadap kandungan karbondioksida (CO 2 ).
Karbondioksida merupakan gas pengotor  yang  dapat  mempengaruhi  nilai kalor, karena semakin tinggi karbondioksida maka semakin rendah nilai kalornya begitu juga sebaliknya jika karbondioksida rendah maka  nilai  kalor  akan  tinggi.  Dari  grafik diatas  kandungan  karbondioksida  saat sebelum  purifikasi  yaitu  sebesar  15927,6 ppm.  Sedangkan  biogas  yang  dipurifikasi dengan  menggunakana  adsorben  variasi zeolit dengan zeolit sebesar 5333,2 ppm dan mengalami  penurunan  mencapai  10594,4 ppm.  Selain  meningkatkan  kandungan
metana,  zeolit  juga  mampu  untuk  meyerap karbondioksida  sehingga  karbondioksida pada biogas akan berkurang.
Penurunan karbondioksida pada adsorben  zeolit  ini  karena  polaritas  yang dimiliki CO 2 dimana atom O dengan muatan negative  cenderung  mendonorkan  muatan kation-kation zeolit  yang bermuatan positif pada  permukaan  zeolit  dan  sesuai  dengan penelitian  dari  Solikah  (2014)  yang menyatakan  bahwa  struktur  zeolit  yang berongga  sehingga  mampu  menyerap sejumlah  besar  molekul  yang  berukuran lebih  kecil  atau  sesuai  dengan  ukuran rongganya [13].
Purifikasi biogas menggunakan adsorben variasi zeolit dengan karbon aktif mencapai  8331,1  ppm  dan  mengalami penurunan  7596,5  ppm  saat  sebelum purifikasi.Penurunan karbondioksida disebabkan  karena  karbonaktif  memiliki sifat  adsorpsinya  yang  selektif  bergantung pada  besar  atau  volume  pori-pori  dan  luas permukaan pada karbonaktif sesuai dengan penelitian Ritonga (2017) yang menyatakan karbon  aktif  yang  bersifat  hidrofob  dan nonpolar yang mampu mengikat karbon [6].
Sedangkan  purifikasi  menggunakan adsorben  variasi  zeolit  dengan  gram  besi hanya mencapai 10718,3 ppm dan mengalami penurunan karbondioksida 5209,3  ppm  dengan  sebelum  purifikasi. Penggunaan  adsorben  gram  besi  sebagai penurunan kandungan karbondioksida yang tidak cenderung besar dibandingkan dengan variasi  lainnya  ini  dikarenakan  gram  besi memiliki  rekasi  kimia  Fe 2 O 3 yang  sangat baik  dalam  memurnikan  H 2 S  hal  ini  sesuai dengan  penelitian  Negara  (2012)  bahwa penurunan gas pengotor disebabkan karena gram  besi  telah  mengalami  proses  oksidasi menjadi  besi  oksida  yang  dilakukan  proses pelunakan sebelumnya [9].
Dari  hasil  tersebut  maka  dapat dilihat bahwa penggunaan adsorben  variasi zeolit  dengan  zeolitlah  yang  sangat  baik dalam penurunan kandungan karbondioksida,  sehingga  nilai  kalor  pada biogas dapat meningkat.
0 10000 20000 Sebelum Purifikasi Zeolit dan
Zeolit Zeolit Dan Karbon Aktif Zeolit Dan Gram besi CO 2 (p p m ) Kandungan Karbondioksida (CO 2 ) 15927,6 5333,2 8331,1
10718,3

## Kesimpulan
Dari  hasil  pengujian  yang  sudah dilakukan maka didapat  kesimpulan bahwa kandungan  metana  yang  ada  pada  biogas saat  sebelum  di  purifikasi  yaitu  rata-rata 6088  ppm  sedangkan  kandungan  metana pada  biogas  yang  dilakukakan  purifikasi dengan menggunanan variasi zeolit dengan zeolit  rata-rata  26750,6  ppm,  variasi  zeolit dengan karbon aktif rata-rata 18621,2  ppm, dan  menggunakan  zeolit  dengan  gram  besi rata-rata 12368,4 ppm. Penigkatan tertinggi terjadi pada purifikasi dengan menggunakan variasi  zeolit  dan  zeolit  yaitu  meningkat sebesar  20662,6    ppm.  Saat  sebelum dilakukannya  purifikasi  biogas  kandungan karbondioksida  yang  ada  rata-rata  sebesar 15927,6 ppm sedangkan kandungan karbondioksida saat sudah dilakukan purifikasi  menurun.  Purifikasi  dengan adsorben  zeolit  dan  zeolit  rata-rata  sebesar 5333,2  ppm,  purifikasi  dengan  zeolit  dan karbon aktif 8331,1 ppm, purifikasi dengan zeolit  dan  gram  besi  10718,3  ppm. Penurunan  karbondioksida  tertinggi  terjadi pada  purifikasi  dengan  menggunakan variasi  zeolit  dan  zeolit  yaitu  meningkat sebesar 10594,4 ppm.

## Referensi
[1] Mara, M. (2012). Analisis Penyerapan Gas  Karbondioksida  (CO2)  Dengan Larutan  NaOH  Terhadap  Kualitas Biogas  Kotoran  Sapi. Dinamika Teknik  Mesin:  Jurnal  Keilmuan  dan Terapan Teknik Mesin , 2 (1).
[2] Çakıcğlu-Ozkan,  F.,  &  Ülkü,  S. (2008). Diffusion mechanism of water vapour  in  a  zeolitic  tuff  rich  in clinoptilolite. Journal  of  thermal analysis and calorimetry , 94 (3), 699- 702.
[3] Gruszkiewics,  M.S.,  Simonson,  J.M., Burchell,  T.D.,  Cole,  D.R.,  2005, Water  Adsorption  and  Desorption  on Microporous  Solids  at  Elevated
Temperature,  Journal  of  Thermal
Analysis  and  Calorimetry  81,  609- 615.
[4] Arifin. (2010). Dekolorisasi Air  yang Mengandung  Zat  Pewarna  Tekstil dengan  Metode  Koagulasi  Poly Almunium  Chloride  dan  Adsorpsi Karbon  aktif.  Tangerang:  PT  Tirta Kencana Cahaya Mandiri.
[5] Wahyuni,  S.,  &  MP,  S.  (2013). Biogas:  Energi  Alternatif  Pengganti BBM, Gas dan Listrik . AgroMedia.
[6] Ritonga,  A.  M.,  &  Masrukhi,  M.
(2017).  Optimasi  Kandungan  Metana (CH4) Biogas Kotoran Sapi Menggunakan Berbagai Jenis Adsorben. Rona  Teknik  Pertanian , 10 (2), 11-22.
[7] Nasruddin., 2005. Dynamic Modeling and  Simulation  of  a  Two-Bed
Silicagel-Water  Adsorpstion  Chiller (Disertation). Germany: Rwth Aachen.
[8] Dienullah, M., Tira, H. S., & Padang,
Y.  A.  (2018).  Pemurnian  Biogas Dengan Sistem Berlapis Menggunakann Fe2o3, Zeolit Sintetik Dan  Zeolit  Alam. Jurnal  Ilmiah
Teknik Mesin , 15 (1), 1-8.
[9] Negara,  K.  M.  T.,  Nindhia,  T.  G.  T., Sucipta,  I.  M.,  Atmika,  I.  K.  A., Negara, D. N. K. P., Surata, I. W., &
Komaladewi, A. S. (2012). Pemurnian
Biogas  dari  Gas  Pengotor  Hidrogen Sulfida  (H2S)  dengan  Memanfaatkan
Limbah Geram Besi Proses
Pembubutan. Jurnal  Energi  dan Manufaktur , 5 (1).
[10] Wahono,  S. K.,  Maryana,  R., Kismurtono,  M.,  Kismurtono,  M.,  & KNisa,  K.  (2010).  Modifikasi  Zeolit Lokal  Gunungkidul  Sebagai  Upaya Peningkatan  Performa  Biogas  Untuk Pembangkit Listrik.
[11] Suzuki,  Motoyuki.  1990. Adsorption Engineering . Kodansha Ltd. Tokyo.
[12] N.J. Kertamus., 2004, Removal of H 2 S on Oxidized Iron; 131-158.
[13] Solikah, S., & Utami, B. (2014, June). Perbedaan Penggunaan Adsorben
Dari  Zeolit  Alam  Teraktivasi  dan Zeolit Terimmobilisasi Dithizon Untuk Penyerapan Ion Logam
Tembaga  (Cu.  In Seminar  Nasional Kimia  dan  Pendidikan  Kimia  VI. Surakarta (Vol. 21).